Passivität des Eisens. 311 



die metallische Oberfläche sich wieder aufhellt, dieser Zustand ist 

 jedoch nicht von Bestand, denn bald beginnt die Einwirkung aufs 

 neue an einem Punkte des Metalls , verbreitet sich über dessen 

 ganze Oberfläche, um auf dieselbe Weise wieder wie zuvor auf- 

 zuhören und sofort sich zu wiederholen und auf diese Weise eine 

 Art intermittirender Passivität zu bilden. Wird ein Stab nur zum 

 Theil in concentrirte Salpetersäure gebracht, so kann auch bei ihm 

 die Passivität erregt werden. Ein 0,22 Mtr. langer Eisenstab wurde 

 z. B. nur bis zu 0,01 Mtr. in concentrirte Säure getaucht und dann 

 vollständig in verdünnte Säure versenkt, ohne von ihr angegriffen 

 zu werden, was hingegen mit der grössten Energie geschehen 

 würde, wäre nicht vorher das Ende des Stabes in concentrirte Säure 

 getaucht worden. Die Passivität ist wenig beständig-, es genügt 

 in der Begel eine kleine Bewegung des Stabes, um die Einwirkung 

 kräftig beginnen zu lassen; die Passivität zeigt sich um so gerin- 

 ger, je verdünnter die beim zweiten Eintauchen angewendete Säure 

 ist, je unebener sich die Oberfläche des Metalls zeigt, oder je 

 grösser der Durchmesser des Eisenstabes ist. 



Verf. erklärt sich die Erscheinung in der Weise, dass die von 

 der anfänglichen Einwirkung erzeugten Gasblasen sich in dem 

 Wasser der Säure lösen ; da dieses Auflösungsvermögen jedoch nur 

 ein beschränktes ist, so adhäriren die sich später entwickelnden 

 Blasen am Metalle und bilden eine Hülle, deren von einer beson- 

 deren Capillarität herrührender Zusammenhang sofort durch eine 

 dem Metall in der Flüssigkeit mitgetheilte Bewegung aufgehoben 

 werden kann. Ist die Concentration der Säure niederer als die 

 oben angeführte Grenze, so entsteht die intermittirende Erscheinung 

 in Folge der Langsamkeit der Auflösung der Gasblasen durch die 

 grössere Wassermenge. Bei dem nur zum Theile eingetauchten 

 Stabe breitet sich der Gasmantel anfangs nur über die von der 

 concentrirten Säure betroffene Strecke aus; ist er jedoch einmal 

 gebildet, so haftet er vermöge der Einwirkung der Capillarität an 

 dem Metall und bewirkt eine Anziehung auf die Gasblasen, welche 

 sich in der verdünnten Säure bilden , in welche man das Metall 

 bringt, und so kann sich die anfänglich durch das Eintauchen in 

 concentrirter Säure , wenn auch nur auf 0,01 Mtr. erstreckende 

 Passivität, auf den ganzen in verdünnte Säure eingesenkten Stab 

 ausdehnen. Wird passives Eisen, ohne es zu bewegen, in ver- 

 dünnte Säure von verschiedener Stärke gebracht, so finden wir bei 

 Säuren von: 



34^ B. ein Aufhören der Passivität nach 11 Tagen, 

 32" B. - - - - - 5 - 



30° B. - - - - - 32 Stunden, 



28« B. - - - - - 26 - 



250 B. - - - - - 24 - 



20" B. - - - - - 12 ' 



